890 ACADÉMIE DES SCIENCES, 



cherche des composés définis, à l'étude de ces complexes produits d'analyse 

 dérivés de fontes ou d'aciers généralement issus d'appareils (haut fourneau, 

 bessemer, creuset) alimentés de substances impures, nous avons substitué 

 celle des ferromolybdènes de synthèse purs, formés avec des corps que 

 nous avons cherché à produire dans le plus grand état de pureté. 



Nos matières premières sont : l'oxyde de fer que nous préparons en par- 

 tant de clous à ferrer (clous de Suède, marque étoile); nous les dissolvons 

 dans l'acide chlorhydrique et, après insolubilisation de la silice et reprise 

 par le même acide, nous traitons la liqueur par l'hydrogène sulfuré qui ne 

 décèle généralement rien, puis par l'ammoniaque, en nous plaçant dans 

 les conditions connues pour que le fer soit précipité exempt de manganèse; 

 nous calcinons son oxyde pour avoir soit Fe-O^ soitFe'0\ Nous trans- 

 formons encore ces clous en azotate que nous décomposons ensuite par la 

 chaleur, puis chauffons fortement avec du carbonate de potasse additionné 

 d'un peu de chlorate, dans un récipient en tôle souple placé lui-même à 

 l'intérieur d'un creuset en terre. Les silicate et manganate vert formés sont 

 enlevés par l'eau. Notre oxyde de fer ne décèle plus trace de manganèse 

 lorsque nous l'essayons à l'aide du procédé de M. Osmond. L'oxyile de 

 molybdène provient du molybdate d'ammoniaque cristallisé pur qui est 

 décomposé par la chaleur, puis réduit dans l'hydrogène à l'état de MoO^ 

 L'aluminium industriel, coulé spécialement pour notre usage sous forme 

 de cylindres, indique un titre très voisin de too et se trouve absolument 

 exempt de cuivre et de silicium. Par nos soins, il est fragmenté avec une 

 râpe douce et sa limaille, plus ou moins fine suivant les besoins, est dé- 

 pouillée de quelques rares particules de fer au moyen d'un fort électro- 

 aimant. 



Nos préparalionss'eiVeclueul : 1° par raluniinolliei-mie généralement, en meltanl en 

 œuvre, dans les creusets en magnésie pure comprimée, des mélanges des trois poudres 

 précédentes en proportions variables, le comburant de l'amorce étant apporté par 

 l'anhydride moljbdique et l'aluminium étant incorporé toujours en défaut, nos re- 

 clierclies ne devant porter que sur des ferromolybdènes absolument exempts de ce 

 réducteur. Toutefois une analyse, si minutieuse paraissè-t-elle, pouvant laisser ina- 

 perçues des traces infimes de ce métal, susceptibles de fausser nos résultats, nous les 

 vérifions en formant également nos alliages; 2" par action directe sur les éléments, 

 exempts par suite de leur origine même de traces d'aluminium : fer chimiquement pur 

 provenant du Fe"-0' précédent réduit par l'hydrogène dans un tube en porcelaine 

 revêtu intérieurement d'une gaine en tôle; molybdène chimiquement pur, obtenu de 

 la même façon. Leur mélange intime est fortement comprimé puis posé sur des nacelles 

 de magnésie, à l'intérieur de tubes en porcelaine parcourus par de l'hydrogène pur et 



